## KUAT TARIK BELAH BETON MUTU TINGGI MENGGUNAKAN TANAH DIATOMAE SEBAGAI SUBSTITUSI SEMEN DENGAN PENAMBAHAN SERAT POLYPROPYLENE DAN SERAT KACA
Imanatul Khaira 1 Muttaqin 2 Mahlil 3 1,2,3 Jurusan Teknik Sipil,Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, Indonesia Email: 1 imanatul.k@gmail.com

## Abstract
High  performance  concrete  becomes  an  alternative  to  infrastructure  development.  High  performance  concrete strength  requires  quality  concrete  building  materials.  Concrete  has  advantages  in  shouldering  high  compressive strength, but concrete is weak in withstanding strong tensile. The addition of fiber to the concrete mortar becomes one of the alternatives to increase the strong value of pull on the concrete. The purpose of this research was to find out the effect  of  the  addition  of  polypropylene  fiber  and  glass  fiber  on  the  strong  pull  of  high  performance  concrete  with diatomaceous earth as cement substitution. The percentage variation in diatomaceous earth used is 0% and 10% of the weight of cement. In this research used variations of polypropylene fiber and fiberglass by 0%, 0.2%, 0.4%, 0.6% and 0.8% of concrete volume. Superplasticizers used 1.5% and  w/c 0.3. The speciments for tensile strength  in  the form of cylindrical with a diameter of 100 mm and a height of 200 mm. Testing is carried out at 28 days of concrete age. Based on the results of the research, the tensile strength value of concrete with diatomaceous earth substitution is lower than the  tensile  strength  without  diatomaceous  earth  substitution  which  is  7.41  MPa  for  concrete  without  diatomaceous earth substitution and 5.44 MPa in substitution 10% diatomaceous earth. The addition of polypropylene fiber and glass fiber  also  affects  the  tensile  strength  value  of  concrete,  where  the  higher  the  addition  of  fiber,  the  tensile  strength concrete is also higher. The tensile strength concrete value is found in concrete without diatomaceous earth substitution with  the  addition  of  polypropylene  fiber  and  fiberglass  by  0.8%.  The  addition  of  0.8%  of  polypropylene  fiber  was obtained a result of 7.96 MPa while in the addition of 0.8% of glass fiber obtained results in 7.81 MPa. Based on the results  obtained  showed  that  the  addition  of  polypropylene  fiber  and  fiberglass  affects  the  tensile  strength  of  high performance concrete.
Keywords: Split Tensile Strength, High Performance Concrete, Polypropylene Fiber, Fiberglass, Diatomae Earth.

## Abstrak
Beton  mutu  tinggi  menjadi  alternatif  pembangunan  infrastruktur.  Kekuatan  beton  mutu  tinggi  memerlukan material  penyusun  beton  yang  berkualitas.  Beton  memiliki  kelebihan  dalam  memikul  kuat  tekan  yang  tinggi,  namun beton  lemah  dalam  menahan  kuat  tarik.  Penambahan  serat  pada  adukan  beton  menjadi  salah  satu  alternatif  untuk meningkatkan  nilai  kuat  tarik  belah  pada  beton.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  pengaruh  penambahan serat polypropylene dan serat kaca terhadap kuat tarik belah beton mutu tinggi dengan tanah diatomae sebagai substitusi semen.  Adapun  variasi  persentase  tanah  diatomae  yang  digunakan  adalah  0%  dan  10%  dari  berat  semen.  Dalam penelitian  ini  digunakan  variasi  serat  polypropylene  dan  serat  kaca  sebesar  0%,  0,2%,  0,4%,  0,6%  dan  0,8%  dari volume  beton.  Superplasticizer  yang  digunakan  1,5%  serta  w/c  0,3.  Benda  uji  untuk  kuat  tarik  belah  berupa  silinder dengan  diameter  100  mm  dan  tinggi  200  mm.  Pengujian  dilakukan  pada  umur  beton  28  hari.  Berdasarkan  hasil penelitian,  nilai  kuat  tarik  belah  beton  dengan  substitusi  tanah  diatomae  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  kuat  tarik belah tanpa substitusi tanah diatomae yaitu sebesar 7,41 MPa untuk beton tanpa substitusi tanah diatomae dan 5,44 MPa pada  substitusi  10%  tanah  diatomae.  Penambahan  serat  polypropylene  dan  serat  kaca  juga  mempengaruhi  nilai  kuat tarik belah beton, dimana semakin tinggi penambahan serat maka kuat tarik belah beton juga semakin tinggi. Nilai kuat tarik belah beton tertinggi terdapat pada beton tanpa substitusi tanah diatomae dengan penambahan serat polypropylene dan  serat  kaca  sebesar  0,8%.  Penambahan  0,8%  serat  polypropylene  didapatkan  hasil  sebesar  7,96  MPa  sedangkan pada penambahan 0,8% serat kaca diperoleh hasil sebesar 7,81 MPa. Berdasarkan hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa penambahan serat polypropylene dan serat kaca mempengaruhi kuat tarik belah beton mutu tinggi.
Kata kunci : Kuat Tarik Belah, Beton Mutu Tinggi, Serat Polypropylene, Serat Kaca, Tanah Diatomae.
1.    Pendahuluan
kelemahan  beton  dalam  menahan  tegangan  tarik maka,  salah  satu  upaya  untuk  meningkatkan  kuat  tarik belah  beton  yaitu  dengan  menambahkan  serat  kedalam adukan beton. Penambahan  serat  dalam campuran beton diharapkan  dapat  mencegah  retak-retak  pada  beton dengan  tingkat  pembebanan  tertentu  dan  apabila  terjadi retak  pada  beton  tersebut,  pertumbuhan  serta  perluasan
retak  pada  struktur  beton  akan  dapat  dihambat  oleh serat-serat  yang  ditambahkan  ke  dalam  adukan  beton. Sehingga  kuat  tarik  beton  serat  dapat  lebih  tinggi  jika dibandingkan dengan kuat tarik beton normal. Penggunaan  semen  yang  berlebih  tidak  efektif  dan effisien  serta  tidak  ramah  untuk  lingkungan.  Mengatasi efek  buruk  yang  merusak  lingkungan,  diperlukan material  lainnya  sebagai  pengganti  sebagian  semen
portland  yang  bisa  digunakan  dalam  pembuatan  beton. Mengurangi  penggunaan  semen  yang  berlebih,  maka digunakan  tanah  diatomae  sebagai  alternatif  pengganti sebagian semen.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  Mengetahui  kuat tarik  belah  beton  mutu  tinggi  menggunakan  tanah diatomae  sebagai  substitusi  semen  terhadap  pengaruh penambahan serat polypropylene dan serat kaca.
Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  penambahan  serat polypropylene  dan  serat  kaca  pada  beton  terhadap  kuat tarik  belah  beton  mutu  tinggi  menggunakan  tanah diatomae sebagai substitusi semen.
Batasan  pada  penelitian  ini  untuk  melihat  sifat mekanis  beton  dengan  menguji  kuat  tari  belah. Pengujian beton segar yang diuji adalah flow test. Benda uji  yang  digunakan  berbentuk  silinder  dengan  ukuran diameter  100  mm  dan  tinggi  200  mm  dengan  variasi serat  polypropylene  dan  serat  kaca  yaitu  0%,  0,2%, 0,4%, 0,6% dan 0,8 % dari volume beton. Variasi  tanah diatomae  sebagai  subtitusi  pengganti  semen  adalah sebesar  0% dan 10% dari berat semen. Campuran beton menggunakan  faktor  air  semen  (FAS)  sebesar  0,3. Superplasticizer yang digunakan sebesar 1,5% dari berat semen.  Pengujian  kuat  tarik  belah  pada  benda  uji  akan dilakukan setelah umur beton 28 hari.
Manfaat dari penelitian ini agar dapat menghasilkan beton mutu tinggi berserat yang lebih ramah lingkungan dengan  memanfaatkan  sumber  daya  alam  seperti  tanah diatomae dan untuk mencari solusi dari kelemahan beton yaitu memiliki kuat tarik yang rendah dan bersifat  getas dengan menambahkan serat.

## 2. Tinjauan Kepustakaan

## 2.1 Kuat Tarik Belah
Putra [1] Nilai kuat tarik beton hanya berkisar 9% - 15%  dari  kuat  tekannya.  Prosedur  pengujian  kuat  tarik belah  silinder (tensile  splitting  cylinder  test) mengacu pada  SNI  2491:2014  tentang  Metode  Pengujian  Kuat Tarik  Belah  Beton.  Pembebanan  dilakukan  terus- menerus  tanpa  adanya  sentakkan  dengan  kecepatan pembebanan  yang  konstan  dan  berkisar  antara  0,7 hingga  1,4  MPa  per  menit  sampai  benda  uji  hancur. Pengujian  kuat  tarik  belah  dapat  dihitung  dengan Persamaan (1)
𝑓𝑡 2 𝑥 𝑃
𝜋 𝑥 𝐿 𝑥 𝐷 ......................................................................(1)
Dimana:
f t = kuat tarik belah (Mpa);
P = beban maksimum pada waktu belah (N atau kg); L = tinggi/panjang benda uji silinder (mm atau cm); dan D = diameter benda uji silinder (mm atau cm).

## 2.2 Beton Serat
Penambahan  serat  pada  beton  bertujuan  untuk memperbaiki  kelemahan  sifat  beton  yaitu memiliki  kuat tarik  yang  rendah.  Ide  dari  beton  serat  adalah  untuk menulangi  beton  dengan  serat  yang  disebar  secara merata ke dalam campuran beton, dengan orientasi  acak sehingga  diharapkan  mampu  mengurangi  retak  rambut
yang terjadi pada beton di daerah tarik baik akibat panas hidrasi maupun akibat pembebanan Khairi [2].

## 2.3 Beton Mutu Tinggi
Beton  mutu  tinggi  yang  tercantum  pada  SNI  03- 6468:2000  [3]  didefinisikan  sebagai  beton  yang mempunyai  kuat  tekan  yang  disyaratkan  lebih  besar sama  dengan  41,4  MPa.    Beton  mutu  tinggi  dibuat dengan menggunakan bahan campuran beton, namun ada beberapa  komposisi  dari  materialnya  yang  ditingkatkan, seperti  penggunaan  semen  yang  lebih  banyak  serta ditambahkan  bahan-bahan  penunjang  lain  dari  beton tersebut  yaitu  bahan  tambah  mineral  ( additives )  dan superplasticizer ( admixtures ) Rahman [4].
2.4 Material
a. Agregat
Didalam  beton  agregat  mempunyai  peran  penting yaitu  mengisi  60%  -  80%  dari  volume  beton,  dari  segi ekonomis    harga  agregat  lebih  rendah,  namun  agregat terlalu  banyak  menyebabkan  pasta  semen  tidak  mampu menyelimuti  dan  mengisi  atau  merekatkan  seluruh permukaan butiran agregat Almufid [5].

## b. Semen Portland
Pradana  [6]  Semen  merupakan  senyawa  atau  zat pengikat  hidrolis  yang  terdiri  dari  senyawa  C-S-H (Kalsium  Silikat  Hidrat)  apabila  bereaksi  dengan  air akan  mengikat  bahan-bahan  padat  lainnya  sehingga menjadikan  satu  kesatuan  massa  yang  kompak,  padat dan ketas.

## c. Air
Air diperlukan dalam proses pembuatan beton yaitu sebagai  pemicu  proses  kimia  semen,  pelumas  antara butiran  agregat  dan  memberikan  kemudahan  dalam pengerjaan beton Mulyono [7].

## 2.5 Bahan Tambah
a. Tanah Diatomae
Menurut  Saidi  dan  Hasan  [8]  tanah  diatomae mengandung  silika  sebesar  56%  dan  setelah  dikalsinasi pada  suhu  650 0 C  selama  5  jam  kandungan  silikanya meningkat  menjadi  78,73%.  Sehingga  bisa  digunakan sebagai material pengganti sebagian semen.
b. Superplasticizer
Superplasticizer
merupakan bahan
tambahan/campuran  kimia  yang  berbentuk  cairan maupun bubuk dan apabila ditambahkan pada campuran beton segar berfungsi sebagai pelumas, atau pengurangan  air  dalam  jumlah  tinggi  sampai  20%. Superplasticizer  digunakan  karena  rasio  air  terhadap semen rendah

## c. Serat Polypropylene
Hasan  [9]  Serat  polypropylene merupakan  senyawa hidrokarbon  dengan  rumus  kimia  C 3 H 6 yang  berbentuk filamen  tunggal  ataupun  jaringan  serabut  tipis  yang
berbentuk  jala  dengan  ukuran  panjang  6  mm  -  50  mm dan  memiliki  diameter  8  -  90  mikron.  Kadar  serat polypropylene  yang  sering  digunakan  adalah  sebesar 600-900  gr/m³  beton,  untuk  mengendalikan  retak  pada permukaan beton digunakan sebesar 244 – 255 m²/kg

## d. Serat Kaca
Kaca  tahan  terhadap  abrasi,  cuaca  atau  serangan kimia  karena  memiliki  kandungan  silika  yang  cukup tinggi,  sehingga  kaca  bisa  digunakan  sebagai  alternatif pembuatan beton Pratiwi [10].

## 2.6  Faktor Air Semen
Faktor  air  semen  (FAS)  merupakan  perbandingan berat  air  dengan  berat  semen  dalam  campuran  beton. Nilai  FAS  yang  dipakai  pada  pembuatan  beton  mutu tinggi bersikar antara 0,2 – 0,5 SNI-03-6468:2000 [11].

## 2.7   Flow Test
Flow  test adalah  pengujian  untuk  mengetahui kekentalan  aliran  campuran  beton,  kekentalannya didapat  dengan  menghitung  kecepatan  aliran  dan panjang genangan campuran dari sumbu x dan y. Tujuan flow test untuk mengetahui kemampuan campuran beton mengalir  dan  mengisi  keseluruhan  bagian  cetakan dengan memanfaatkan berat sendirinya ( filling ability ).

## 2.8   Pola Kehancuran
Menurut  Damayanti  [12],  perilaku  beton  serat setelah  tercapainya  tegangan  maksimum  ( post  peak behavior )  beton  serat  masih  dapat  mempertahankan tegangan  yang  cukup  besar  (sekitar  60%  tegangan maksimumnya), meskipun telah terjadi regangan ( strain ) yang cukup besar.

## 2.9   Analisa Varian
Hines  dan  Montgomery  [13],  untuk  menganalisis pengaruh  suatu  faktor/variabel  bebas  yang  diteliti terhadap suatu besaran terikat variabel yang dipengaruhinya bisa digunakan analisis varian klasifikasi dua arah model efek tetap
Tabel  1  Analisis  Varian  Klasfikasi  Dua  Arah  Model Efek Tetap
Sumber Varian Jumlah Kuadr at Derajat Kebebasa n Rata-rata kuadrat Fo
A
perlakua n 𝑆𝑆 𝐴 a – 1 𝑀𝑆 𝐴 = 𝑆𝑆 𝐴 𝑎 − 1 𝑓𝑜 = 𝑀𝑆 𝐴 𝑀𝑆 𝐸 B perlakua n 𝑆𝑆 𝐵 b – 1 𝑀𝑆 𝐵 = 𝑆𝑆 𝐵 𝑏 − 1 𝑓𝑜 = 𝑀𝑆 𝐵 𝑀𝑆 𝐸
Interaksi 𝑆𝑆 𝐴𝐵 (a – 1)(b –
1) 𝑀𝑆 𝐴𝐵 = 𝑆𝑆 𝐴𝐵 (𝑎 − 1)(𝑏 − 1) 𝑓𝑜 = 𝑀𝑆 𝐴𝐵 𝑀𝑆 𝐸
Error 𝑆𝑆 𝐸 ab (n – 1) 𝑀𝑆 𝐸 = 𝑆𝑆 𝐸 𝑎𝑏 (𝑛 − 1) Total 𝑆𝑆 𝑟 abn – 1
Dimana : abn y bn y SS a i i A 2 ... 1 2 − =  = ...............................................2) abn y an y SS b i j B 2 ... 1 2 − =  = ..............................................3)
, 2 ...
1 2 1 B A b j j a i AB SS SS abn y bn y SS − − − =   = = .........4) , 2 ... 1 1 2 1 abn y y SS b j n k ijk a i AB   = = = − = ...........................5) , B A AB T E SS SS SS SS SS − − − = ..................6)
Keterangan :
abn = jumlah keseluruhan benda uji; n = jumlah pengulangan benda uji; a = jumlah dari variasi faktor a; dan b = jumlah dari variasi faktor b;

## 3.    Metode Penelitian
Penelitian  ini  diawali  dengan  penyiapan  alat  dan material  yang  akan  digunakan,  pemeriksaan  sifat  fisis material,  rancangan  campuran  beton  ( mix  design ), pembuatan  benda  uji,  perawatan  benda  uji,  pengujian benda uji dan analisis data.

## 3.1 Material
Adapun material yang dipakai yaitu :
a. Semen portland tipe I dengan merk semen padang,
b. Tanah diatomae yang lolos saringan nomor 200 dan sudah  dikalsinasi  pada  suhu  650 0 C  selama  5  jam dengan  variasi  substitusi  0%  dan  10%  dari  berat semen,
c. Agregat  halus  berupa  pasir  dengan  ukuran  0  -  2,38 (mm),
d. Agregat  kasar  berupa  batu  pecah  ( split  1 )  dengan ukuran  2,38  -  4,76  (mm)  dan (split  1/2) dengan ukuran 4,76 - 9,52 (mm),
e. Serat  polypropylene  yang  diproduksi  oleh  PT. Fosroc Indonesia dengan panjang 12 mm, ketebalan serat 0,018 mm dan kuat tarik 350 MPa,
f. Serat kaca kaca yang dipakai yaitu fiberglass roving ARG  2400  TEX  dengan  diameter  serat  ini  adalah antara  13  µm  dan  24  µm  dengan  kuat  tarik  350 MPa, dan
g. superplasticizer yaitu Sika- Viscocrete 10.

## 3.2  Peralatan
Peralatan  yang  dipakai  pada  penelitian  ini  yaitu mesin  pembebanan  tekan  dengan  merek  Ton  Industrie yang  kapasitas  maksimalnya  100  ton,  furnace  untuk kalsinasi tanah diaomae, cetakan silinder untuk benda uji dengan  diameter  10  cm  dan  tinggi  20  cm,  oven, timbangan,  satu  set  saringan,  palu  karet,  sekop,  kecurut Abraham’s untuk pengukuran slump, tongkat besi untuk pemadatan, dan pengaduk beton ( concrete mixer ).

## 3.3   Perencanaan Campuran Beton
Perencanaan  campuran  beton  mutu  tinggi  dalam penelitian ini mengacu pada ACI 211.4R-93. Perencanaan pembuatan beton mutu tinggi ini menggunakan  faktor  air  semen  0,3.  Tanah  diatomae dengan  substitusi  0%  dan  10%  dari  berat  semen. Superplasticizer  1,5%  dari  berat  semen.  Variasi  serat polypropylene dan serat kaca 0%, 0,2%, 0,4%, 0,6% dan 0,8% dari volume beton.
Tabel  2  Proporsi  Campuran  Beton Substitusi Tanah
Diatomae per 1 m3 Material Substitusi Tanah Diatomae (Kg) 0 10 (%) Semen 600 540 Tanah Diatomae 0 60 Pasir 586.92 583,06 Split 1 293,46 291,53 Split 1/2 749,95 745,02 Air 180 180 Superplasticizer 9 9 Tabel  3  Berat  Serat  yang  Ditambahkan  Per  1  m3 Volume Beton Jenis serat Jumlah serat (gr) 0%  0,2%  0,4%  0,6%  0,8% Polypropylene 0 1,82 3,64 5,46 7,28 Kaca 0 5,4 10,8 16,2 21,6

## 3.4   Pemeriksaan Sifat Fisis Agregat
Pemeriksaan  sifat  fisis  agregat  yaitu  berupa pengujian  berat  jenis,  berat  volume,  absorbsi,  analisa saringan.

## Tabel 4 Hasil Perhitungan Berat Jenis Agregat
No Jenis Agregat Berat Jenis Nilai Batas SSD OD
1. Pasir 2,57 2,53 2,0 – 2,7 Naville 2011 2. Split 1 2,72 2,70 2,5 – 2,8 3 Split 1/2 2,75 2,73 Tabel 5 Hasil Perhitungan Absorbsi Agregat No Jenis Agregat Absorbsi (%) Nilai Batas 1. Pasir 1,38 0,0 – 2,0 Troxell 1986 2. Split 1 0,78 0,5 – 1,0 3 Split 1/2 0,66 Tabel 6 Hasil Perhitungan Berat Volume Agregat No Jenis Agregat Berat Volume (kg/1) Nilai Batas 1 Pasir 1.58 >1,2 kg/1 Mulyono 2004 2. Split 1 1,38 3 Split 1/2 1,48 Tabel 7 Hasil Perhitungan Analisa Saringan No Jenis Agregat Modulus Kehalusan Nilai Batas 1 Pasir 1,93 1,5 – 3,8 Mulyono 2004 2. Split 1 5.00 5,0 – 8,0 3 Split 1/2 6.00
Pemeriksaan  sifat  fisis  tanah  diatomae  telah  dilakukan oleh Azzahra (2019).

## Tabel  8  Pemeriksaan  Sifat  Fisis  Tanah  Diatomae Setelah Kalsinasi
No. Jenis pemeriksaan Nilai yang diperoleh 1 Berat Volume (kg/l) 1,482 2 Berat Jenis (SSD) 2,177 3 Berat Jenis (OD) 2,057 4 Absorpsi (%) 5,82

## 3.5 Pembuatan Benda Uji
Bahan  penyusun  beton  seperti  agregat  halus  dan agregat  kasar  disiapkan  dan  ditimbang  beratnya  sesuai perencanaan  proporsi  campuran  beton  ( mix  design ) terlebih  dahulu,  tanah  diatomae  dihaluskan  sehingga lolos  saringan  nomor  200  dan  dikalsinasi  pada  suhu 650 o C selama 5 jam, serat  polypropylene dan serat  kaca yang akan digunakan dipersiapkan, serat kaca yang akan dipakai  pada  campuran  beton  harus  dipotong  terlebih dahulu  secara  manual  menggunakan  gunting  dengan ukuran  tidak  lebih  satu  centimeter,  cetakan  benda  uji yang  berukuran  diameter  100  mm  dan  tinggi  200  mm dipersiapkan,  alat  untuk  pengadukan  beton  (molen) dibersihkan  terlebih  dahulu  dari  bahan-bahan  yang tertinggal  di  dalamnya,material  padat  yang  sudah dipersiapkan dan ditimbang dimasukkan kedalam molen secara  berturut-turut,  setelah  tercampur  rata  kemudian ditambahkan  air  yang  belum  tercampur  dengan superplasticizer  sedikit  demi  sedikit,  setelah  adukan
tercampur  dan  mulai  saling  mengikat  lalu  tambahkan sisa  air  yang  sudah  tercampur  dengan  superplasticizer dan aduk hingga tercampur seluruhnya, serat polypropylene dan serat kaca ditaburkan ke dalam molen yang  berisi  adukan  beton  normal  dan  pastikan penyebaran  serat  agar  tersebar  merata,  pengadukan dilanjutkan  hingga  10  menit  berikutnya  sampai  beton segar teraduk secara merata, setelah beton segar teraduk secara  merata,  selanjutnya  dilakukan flow  test ;  segera setelah  dilakukan flow  test ,  campuran  beton  dituangkan kedalam  cetakan  yang  sebelumnya  telah  diolesi  dengan pelumas,  setelah  cetakan  sudah  padat  dan  penuh, permukaan  cetakan  kemudian  diratakan,  cetakan dibuka setelah  benda  uji  berumur  24  jam  dan  pada  setiap cetakan diberi kode sesuai yang direncanakan
.

## 3.6 Pengujian Kuat Tarik Belah Beton
Pengujian dilakukan pada saat benda uji berumur 28 hari.  Pengujian  berdasarkan  SNI  2491-2014  tentang metode uji kekuatan tarik belah spesimen beton silinder. Dari hasil pengujian, didapat besarnya beban maksimum yang dapat diterima oleh masing-masing benda uji.

## 3.6 Analisis Varian
Analisis  varian  yang  dilakukan  untuk  mengetahui pengaruh  penambahan  persentase  serat  polypropylene dan  serat  kaca  terhadap  kuat  tarik  belah  beton  mutu tinggi
4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Hasil
4.1.1 Hasil Pengujian Beton Segar Tabel 9. Hasil Pengujian Flow Rata-rata Jenis Serat Diato mae Variasi Serat Flow Waktu Kece patan (%) (%) (cm) (d) (cm/d ) Serat Polypro pylene
0 0,0
40
11,09 3,61
0,2 11,98 3,34 0,4 14,03 2,85 0,6 15,55 2,57 0,8 17,56 2,28 10 0,0 9,34 4,28 0,2 12,35 3,24 0,4 15,01 2,66 0,6 15,34 2,61 0,8 16,06 2,49 Serat kaca 0 0,0 11.09 3,61 0,2 11,79 3,39 0,4 14,01 2,86 0,6 15,10 2,65 0,8 16,09 2,49 10 0,0 9,34 4,28 0,2 10,41 3,84 0,4 11,09 3,61 0,6 11,37 3,52 0,8 13,81 2,90
4.1.2  Hasil Pengujian  Kuat  Tarik  Belah  Beton  Mutu Tinggi Tabel 10. Hasil Pengujian Kuat Tarik BelahBeton Jenis Serat Substitusi Tanah Diatomae Variasi Serat Kuat Tarik Rata- rata (%) (%) (MPa) Polypropylene 0 0 7,307 0,2 7,442 0,4 7,556 0,6 7,813 0,8 7,956 10 0 5,439 0,2 5,476 0,4 5,514 0,6 5,596
0,8 5,615
Kaca 0 0 7,307 0,2 7,499 0,4 7,558 0,6 7,695 0,8 7,807
10 0 5,439 0,2 5,535 0,4 5,573 0,6 5,591 0,8 5,652

## 4.1.3 Pola Kehancuran
Beton  dengan  tambahan  serat  polypropylene  dan serat  kaca  lebih daktail sehingga  kehancurannya  tidak langsung  terbelah  sementara  pada  beton  tanpa  seta polypropylene  dan  serat  kaca  saat  dilakukan  pengujian kuat tarik belah beton langsung terbelah.
4.1.4 Analisa Varian
Tabel  9.  Hasil  Analisis  Varian  Kuat  Tarik  Belah
pada Penambahan Serat Polypropylene Sumber Varian Juml ah Kuad rat Deraja t Kebeb asan Rata- rata Kuad rat F 0 hitung F 0 tabel Substitusi Diatomae 1,44 1 1,44 7,01 4,35 Variasi Serat 2,36 4 0,59 2,88 2,87 Interaksi 0,15 4 0,04 0,18 2,87 Error 4,10 20 0,20 Total 8,04 29 Tabel  9.  Hasil  Analisis  Varian  Kuat  Tarik  Belah pada Penambahan Serat Kaca Sumber Varian Juml ah Kuad rat Deraja t Kebeb asan Rata- rata Kuad rat F 0 hitung F 0 tabel
Substitusi Diatomae 1,59 1 1,59 7,21 4,3 5 Variasi Serat 1,41 4 0,35 2,93 2,8 7 Interaksi 0,03 4 0,01 0,03 2,8 7 Error 4,41 20 0,22 Total 7,43 29
Dari  Tabel  9  dan  Tabel  10  diatas  diperlihatkan bahwa  substitusi  tanah  diatomae  dan  variasi  serat polypropylene dan serat kaca  berpengaruh terhadap kuat lentur beton karena nilai F 0 hitung lebih besar dari nilai F 0 tabel ,  interaksi  tidak  berpengaruh  terhadap  kuat  lentur beton karena nilai F 0 hitung lebih kecil dari nilai F 0 tabel .

## 4.2 Pembahasan
4.2.1 Pembahasan Hasil Pengujian Beton Segar
Gambar  4.1  Grafik  Flow  Test  Terhadap  Serat Polypropylene
Gambar 4.2 Grafik Flow Test Terhadap Serat Kaca
Nilai workability dari  beton  dapat  dilihat  dari Gambar  4.11  dan  Gambar  4.12.  Dari  gambar  tersebut didapat  bahwa,  laju  kecepatan  aliran  campuran  beton semakin melambat dengan meningkatnya persentase dari tanah  diatomae  dan  serat  yang  berarti  nilai flow dari beton segar mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena dengan  penambahan  tanah  diatomae  menyebabkan banyak  menyerap  air  dan  karena  dengan  penambahan serat  menyebabkan  menambahnya  jumlah  adukan  yang seharusnya  kebutuhan  air  akan  bertambah.  Tetapi  jika ditambahkan  air  akan  menyebabkan  nilai  kuat  tekannya menurun.
4.2.2 Pembahasan Hasil Pengujian Kuat Tarik Belah Beton  Subtitusi  Tanah  Diatomae  dengan Penambahan  Serat  Polypropylene  dan  Serat
Kaca Gambar 4.3 Diagram Pengujian Kuat Tarik Belah Beton  Subtitusi  Tanah  Diatomae dengan Penambahan Serat Polypropylene Gambar 4.4 Diagram Pengujian Kuat Tarik Belah Beton Substitusi Tanah Diatomae dengan Penambahan serat kaca.
Berdasarkan  Gambar  4.13  dan  Gambar  4.14 penggunaan  tanah  diatomae  sebagai  substitusi  semen menurunkan  nilai  kuat  tarik  belah  beton  mutu  tinggi. Namun,  dengan  penambahan  serat  polypropylene  dan serat  kaca  kedalam  campuran  beton  mutu  tinggi  dapat meningkatkan  nilai  kuat  tarik  belah  beton  seiring penambahan  variasi  persentase  serat.  Nilai  kuat  tarik belah rata-rata tertinggi didapat pada substitusi 0% tanah diatomae dengan penambahan 0,8% serat polypropylene dan serat kaca yaitu 7,96 MPa dan 7,81 MPa.
4.2.3  Perbandingan  Hasil  Pengujian  Kuat  Tarik Belah  Beton  Normal    dengan  Beton  Serat Polypropylene  dan  Serat  Kaca  Substitusi Tanah Diatomae
Gambar  4.5  Grafik  Persentase  Kuat  Tarik  Belah dengan  Substitusi  Tanah  Diatomae  dan  Tambahan Serat Polypropylene
Gambar 4.6 Grafik Persentase Kuat  Tarik  Belah dengan Substitusi Tanah Diatomae dan Tambahan Serat Kaca
Besarnya persentase kenaikan kuat tarik belah untuk setiap benda uji akibat penambahan serat  polypropylene dan  serat  kaca  dgn  substitusi  tanah  diatomae  dapat dilihat bahwa nilai kuat tarik belah beton tanpa substitusi tanah  diatomae  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  kuat tarik belah beton dengan substitusi 10% tanah diatomae. Lalu  dengan  penggunaan  serat  polypropylene  dapat meningkat  nilai  kuat  tarik  belah pada penambahan serat polypropylene  sebesar  8,88  %  pada  0%  tanah  diatomae dan 3,24% pada 10 % tanah diatomae. Begitu juga pada penambahan  serat  kaca.  Pada  0%  tanah  diatomae  kuat tarik  meningkat  sebesar  6,83%  dan  pada  10%  tanah diatomae kuat tarik meningkat sebesar 3,93%.

## 5.Kesimpulan Dan Saran

## 5.1 Kesimpulan
Adapun  kesimpulan  yang  dapat  diambil  adalah Beton  mutu  tinggi  mengalami  peningkatan  kuat  tarik belah  secara  bertahap  seiring  dengan  meningkatnya penggunaan  serat  polypropylene  dan  serat  kaca  hingga penggunaan  variasi  serat  0,8%  dari  volume  beton.  Nilai kuat  tari  belah  optimum  pada  penambahan  0,8%  serat polypropylene yaitu 7,96 MPA dan nilai kuat tarik belah optimum  pada  penambahan  serat  kaca  yaitu  7,81  MPa. Penggunaan  tanah  diatomae  sebagai  pengganti  sebagian semen  menurunkan  nilai  kuat  tarik  belah  beton.  Beton mutu  tinggi  tanpa  substitusi  tanah  diatomae  memiliki nilai  kuat  tarik  belah  lebih  tinggi  yaitu  7,31  MPa  dan nilai  kuat  tarik menurun dengan penggunaan 10% tanah diatomae yaitu 5,44 MPa. Penambahan serat polypropylene  berpengruh  lebih  besar  terhadap  kuat tarik  belah  beton.  Berdasarkan  analisa  varian  substitusi tanah diatomae dan variasi serat polypropylene dan serat kaca berpengaruh terhadap kuat tarik belah beton karena nilai F 0 hitung > F 0 tabel

## 5.2 Saran
Saran  yang  dapat  diambil  adalah  Penelitian  selanjutnya bisa mencoba jenis serat lainnya yang bisa meningkatkan kuat  tarik  belah  beton.  Penelitian  selanjutnya  agar mencari  tau  bahan  lain  yang  mempunyai  unsur  silika sebagi  substitusi  semen.  Penelitian  selanjutnya  dapat dilakukan pada mutu beton yang lebih tinggi.

## 6. Daftar Kepustakaan
[1]  Putra,  D.M.,  Widjaja,  D., Hubungan  Kuat  Tarik Belah  Dengan  Kuat  Tekan  Beton  Ringan  Dengan Crumb  Rubber  Dan  Pecahan  Genteng ,  Rekayasa
Sipil, Vol. 4, No. 2, 2015.
[2]   Badan  Standarisasi  Nasional,  Metode  Spesimen Beton  Silinder,  (SNI  2491-2014),  BSN,  Bandung, 2014.
[3]   Khairi,  M.  R,  Studi  Kuat  Tarik  Belah  Beton  Mutu Ultra  Tinggi  Menggunakan  Tanah  Diatomae Sebagai Subtitusi Semen dengan Penambahan Serat Polypropylene,  Tugas  Sarjana,  Teknik  Sipil,
Universitas Syiah Kuala, 2021. [4]   Badan Standarisasi Nasional, Perencanaan Campuran  Tinggi  Dengan  Semen  Portland  Dengan Abu Terbang, (SNI 03-6468:2000), BSN, Bandung, 2000.
[5]  Rahman,  N.P.,  Kuat  Tarik  Beton  Mutu  Tinggi Dengan  Menggunakan  Tanah  Diatomae  Sebagai Bahan  Tamabah  Mineral,  Tugas  Sarjana  Teknik Sipil, Universitas Syiah Kuala, 2019.
[6]  Almufid.,  Beton  Mutu  Tinggi  dengan  bahan Tambahan, JURNAL FONDASI, Vol. 4, 2015.
[7]  Pradana,  T.,  Olivia,  M  dan  Sitompul,  I.R.,  Kuat Tekan  dan  Porositas  Beton  Semen  OPC,  PCC,  dan OPC POFA di Lingkungan Gambut, Jom FTEKNIK,  Vol. 3, No. 2, 2016.
[8]  Mulyono,  T.,  Teknologi  Beton,  Penerbit  ANDI, Yogyakarta, 2004.
[9]  Saidi,  T.  and  Hasan,M..,  The  effect  of  partial replacment of cement with diatomeous eath (DE) on the  compressive  strength  and  absorption  of  mortar, Journal of King of Saund University, 2020.
[10]  Hasan,  H.,  Tatong,  B.,  dan  Tole,  J.,  Pengaruh Penambahan  Polypropylene  Fiber  Mesh  terhadap Sifat  Mekanis  Beton,  “MEKTEK”  Tahun  XV, 2013.
[11] Pratiwi,  S.,  Kuat  Tekan  Beton  Serat  Menggunakan Variasi  Fibre  Optic  dan  Pecahan  Kaca.  Jurnal Ilmiah Semesta Teknika. Vol. 19, 2016.
[12] Damayanti,  T.,  Pengaruh  Penggunaan  Serat Polypropylene  Terhadap  Kuat  Tarik  Belah  Beton Mutu  Ultra  Tinggi,  Tugas  Sarjana,  Teknik  Sipil, Universitas Syiah Kuala, 2020.
[13] Hines, W. W., dan Montgomery, D. C., Probabilitas Statistik  dalam  Ilmu  Rekayasa  dan  Manajemen, Edisi  Kedua,  Terjemahan  Rudiansyah  dan  A.H Manurung, UI Press, 1990.